CELEX: 31993L0010
Language: lv
Date: 1993-03-15 00:00:00
Title: Komisijas Direktīva 93/10/EEK (1993. gada 15. marts) par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

Svarīgs juridisks paziņojums

|

31993L0010

Oficiālais Vēstnesis L 093 , 17/04/1993 Lpp. 0027 - 0036 Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0027  Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0027 

		Komisijas Direktīva 93/10/EEK(1993. gada 15. marts)par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiemEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,tā kā to izmaiņu skaits un veids, kas bija un arī tagad ir jāizdara Padomes 1983. gada 25. aprīļa Direktīvā 83/229/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/15/EEK [3], norāda uz vajadzību aizstāt iepriekšminēto direktīvu;tā kā šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne vien vajadzīgi, bet arī obligāti, lai sasniegtu iekšējā tirgus mērķus; tā kā šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt atsevišķi; tā kā turklāt šo mērķu sasniegšana Kopienas līmenī jau ir paredzēta Direktīvā 89/109/EEK;tā kā Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā ir noteikts, ka no materiāliem un priekšmetiem pabeigtā veidā to komponenti nedrīkst pāriet uz pārtikas produktiem tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību vai radīt nevēlamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā;tā kā, lai sasniegtu šo mērķi attiecībā uz reģenerētas celulozes plēvi, piemērots līdzeklis ir īpašā direktīva Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē;tā kā uz reģenerētas celulozes sintētiskajiem apvalkiem jāattiecina īpaši noteikumi;tā kā metode, kā noteikt to, vai krāsvielas nemigrē, jāizveido vēlāk;tā kā valstu noteikumiem jāpaliek spēkā, līdz būs izstrādāti tīrības kritēriji un analīzes metodes;tā kā tāda apstiprināto vielu saraksta izveide, kurā ir norādīti minēto vielu robeždaudzumi, šajā konkrētajā gadījumā būs pietiekama, lai sasniegtu Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā noteikto mērķi;tā kā bis-(2-hidroksietil)ēteris (= dietilēnglikols) un etāndiols (= monoetilēnglikols) tomēr var plaši migrēt uz konkrētiem pārtikas produktiem un tādēļ, lai nepieļautu šādu iespējamību, kā preventīvu pasākumu daudz svarīgāk ir noteikt šādu vielu maksimālo pieļaujamo daudzumu pārtikas produktos, kuri ir saskārušies ar reģenerētas celulozes plēvi;tā kā, lai aizsargātu patērētāju veselību, nedrīkst pieļaut tiešu kontaktu starp pārtikas produktiem un reģenerētas celulozes plēves apdrukātajām pusēm;tā kā attiecībā uz reģenerētas celulozes plēves profesionālu lietošanu materiālos un priekšmetos, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, izņemot materiālus un priekšmetus, kuri savu īpašību dēļ ir paredzēti šim lietojumam, jāparedz Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktā minētā rakstiskā deklarācija;tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants1. Šī direktīva ir īpašā direktīva Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.2. Šī direktīva attiecas uz to reģenerētas celulozes plēvi I pielikumā sniegtā apraksta nozīmē, kura vai nu:a) ir pabeigts produkts, vai arīb) ir daļa no pabeigta produkta, kas satur citus materiālusun kurai ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kura — atbilstīgi mērķim — nonāk šādā saskarē.3. Šī direktīva neattiecas uz:a) reģenerētas celulozes plēvi, kurai uz puses, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kas — atbilstīgi mērķim — nonāk šādā saskarē, ir pārklājums, kurš pārsniedz vairāk nekā 50 mg/dm2;b) reģenerētas celulozes sintētiskajiem apvalkiem.2. pants1. Tikai II pielikumā uzskaitītās vielas vai vielu grupas var lietot reģenerētas celulozes plēves ražošanā un tikai saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem.2. Atkāpjoties no 1. punkta, vielas, kas nav uzskaitītas II pielikumā, drīkst lietot tikai par krāsvielām (krāsas un pigmenti) vai par adhezīviem, ja vien ar apstiprinātu metodi nevar atklāt, ka šādas vielas migrē uz pārtikas produktiem vai no tiem.3. pantsReģenerētas celulozes plēves apdrukātās puses nenonāk saskarē ar pārtikas produktiem.4. pants1. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kam ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktu pievieno rakstisku deklarāciju.2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz reģenerētas celulozes plēves materiāliem un priekšmetiem, kas to īpašību dēļ ir tieši paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.3. Ja ir norādīti īpaši lietošanas nosacījumi, materiālus vai priekšmetus, kas izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves, attiecīgi marķē.5. pants1. Dalībvalstīs līdz 1994. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to tūlīt informē Komisiju.Dalībvalstis:- no 1994. gada 1. janvāra atļauj laist tirgū un izmantot šai direktīvai atbilstīgu reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem,- no 1994. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū un izmantot reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem, ja tā neatbilst ne šai direktīvai, ne arī Direktīvai 83/229/EEK,- no 1995. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū un izmantot reģenerētu celulozes plēvi, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem, ja tā neatbilst šai direktīvai, bet atbilda Direktīvai 83/229/EEK.2. Kad dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.6. pants1. Ar šo no 1994. gada 1. janvāra atceļ Direktīvu 83/229/EEK.2. Atsauces uz Direktīvu 83/229/EEK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu III pielikumā.7. pantsŠī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.Briselē, 1993. gada 15. martāKomisijas vārdā —Komisijas loceklisMartin Bangemann[1] OV L 40, 11.02.1989., 38. lpp.[2] OV L 123, 11.05.1983., 31. lpp.[3] OV L 102, 16.04.1992., 44. lpp.--------------------------------------------------I PIELIKUMSREĢENERĒTAS CELULOZES PLĒVES APRAKSTSReģenerētas celulozes plēve ir plāns plēvveida materiāls, kas iegūts no attīrītas celulozes, kura atvasināta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām, reģenerētas celulozes plēves masai vai tās virsmai var pievienot attiecīgas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm.--------------------------------------------------II PIELIKUMSREĢENERĒTĀS CELULOZES PLĒVES RAŽOŠANĀ ATĻAUTO VIELU SARAKSTSNB:- procenti šā pielikuma pirmajā un otrajā daļā ir izteikti ar svara attiecību (w/w), un tos aprēķina attiecībā pret tās bezūdens reģenerētas celulozes plēves daudzumu, kas ir bez pārklājuma,- parastie tehniskie apzīmējumi ir norādīti kvadrātiekavās,- vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz tīrības kritērijiem.PIRMĀ DAĻAREĢENERĒTAS CELULOZES PLĒVE AR PĀRKLĀJUMUNosaukums | Ierobežojumi |A.Reģenerēta celuloze | Ne mazāk kā 72 % (w/w) |B.Piedevas1.Mīkstinātāji | Ne mazāk kā 27 % (w/w) kopā |—Bis-(2-hidroksietil)ēteris [= dietilēnglikols] | Attiecas tikai uz plēvēm, kam paredzēts pārklājums un ko paredzēts lietot tādu pārtikas produktu iesaiņošanai, kuri nav mitri, t. i., uz to virsmas nav brīva ūdens. Bis-(2-hidroksietil)ētera un etāndiola kopējais daudzums pārtikas produktos, kuri ir bijuši saskarē ar šā veida plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg |—etāndiols [= monoetilēnglikols] |—1,3-butāndiols | |—Glicerīns | |—1,2-propāndiols [= 1,2- propilēnglikols] | |—Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols] | Vidējā molekulmasa: starp 250 un 1200 |—1,2-polipropilēnoksīds [= 1,2-polipropilēnglikols] | Vidējā molekulmasa nav lielāka par 400, un brīvā 1,3-propāndiola saturs vielā nav lielāks par 1 % (w/w) |—Sorbīts | |—Tetraetilēnglikols | |—Trietilēnglikols | |—Urīnviela | |2.Citas piedevas | Ne vairāk kā 1 % (w/w) kopā |Pirmā klase | Katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi | |—Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi | |—Benzoskābe un nātrija benzoāts | |—Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi | |—Lineārās piesātinātās vai nepiesātinātās taukskābes ar pārskaitļa oglekļa atomiem (8 – 20 (ieskaitot)), kā arī behenskābe un rīcinskābe un šo skābju NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļi | |—Citronskābe, D un L pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļi | |—Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi | |—To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju amīdi, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8 – 20 (ieskaitot)), kā arī behenskābes un rīcinskābes amīdi | |—Dabīgā pārtikas ciete un milti | |—Ķīmiskajā apstrādē modificēta pārtikas ciete un milti | |—Amiloze | |—Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdi | |—Glicerīna esteri ar lineārām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8 – 20 (ieskaitot)), un/vai ar adipīnskābi, citronskābi, 12-hidroksistearīn(oksi-stearīn)skābi, rīcinskābi | |—Polioksietilēna (8 – 14 oksietilēna grupas) esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8 – 20 (ieskaitot)) | |—Sorbīta esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8 – 20 (ieskaitot)) | |—Stearīnskābes monoesteri un/vai diesteri ar etāndiolu un/vai bis-(2-hidroksiletil)ēteri un/vai trietilēnglikolu | |—Alumīnija, kalcija, magnija un silīcija oksīdi un hidroksīdi un alumīnija, kalcija, magnija un kālija silikāti un silikātu hidrāti | |—Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols] | Vidējā molekulmasa: starp 1200 un 4000 |—Nātrija propionāts | |Otrā klase | Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma, un katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) plēves bez pārklājuma |—Nātrija alkil(C8 – C18)benzolsulfonāts | |—Nātrija izopropilnaftalīnsulfonāts | |—Nātrija alkil(C8–C18)sulfāts | |—Nātrija alkil(C8–C18)sulfonāts | |—Nātrija dioktilsulfosukcināts | |—Dihidroksietildietilēna triamīnmonoacetāta distearāts | Ne vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Amonija, magnija un kālija laurilsulfāti | |—N,N’-distearoildiaminoetāns, N,N’-dipalmitoildiaminoetāns un N,N’-dioleoildiaminoetāns | |—2-heptadecil-4,4-bis-(metilēnstearāta)oksazolīns | |—Polietilēna-aminostearamīda etilsulfāts | Ne vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |Trešā klase – stabilizētāji | Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām:butanols, dietilēntriamīns, etanols, trietilēntetramīns, tetraetilēnpentamīns, tri-(2-hidroksietila)amīns, 3,3-diaminodipropilamīns, 4,4’-diaminodibutilamīns | Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Melamīna-urīnvielas-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tri-(2-hidroksietil)amīnu | Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Sašūti katjonie polialkilēnamīni:a)poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir diaminopropilmetilamīns un epihlorhidrīnsb)poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, adipīnskābe, kaprolaktāms, dietilēntriamīns un/vai etilēndiamīnsc)poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir adipīnskābe, dietilēntriamīns un epihlorhidrīns vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījumsd)poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, dimetiladipāts un dietilēntriamīnse)poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, dimetiladipināts un dietilēntriamīns, adipamīds un diaminopropilmetilamīns | Saskaņā ar Kopienas direktīvām un, ja tādu nav, saskaņā ar valstu tiesību aktiem, līdz šādas Kopienas direktīvas tiek pieņemtas |—polietilēnamīni un polietilēnimīni | Ne vairāk kā 0,75 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Urīnvielas-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām:aminometilsulfoskābe, sulfanilskābe, butanols, diaminobutāns, diaminodietilamīns, diaminodipropilamīns, diaminopropāns, dietilēntriamīns, etanols, guanidīns, metanols, tetraetilēnpentamīns, trietilēntetramīns, nātrija sulfīts | Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |Ceturtā klase | Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/dm2 plēves bez pārklājuma |—Pārtikas eļļu amīnu un polietilēna oksīda reakcijas rezultātā radušies produkti | |—Monoetanolamīna laurilsulfāts | |OTRĀ DAĻAREĢENERĒTAS CELULOZES PLĒVE AR PĀRKLĀJUMUNosaukums | Ierobežojumi |A.Reģenerēta celuloze | Sk. pirmo daļu |B.Piedevas | Sk. pirmo daļu |C.Pārklājums | Ne vairāk kā 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |1.Polimēri | Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Celulozes etilēteris, hidroksietilēteris, hidroksipropilēteris un metilēteris | |—Celulozes nitrāti | Ne vairāk kā 20 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; slāpekļa saturs celulozes nitrātā: starp 10,8 % (w/w) un 12,2 % (w/w) |—Polimēri, kopolimēri un to maisījumi, kas izgatavoti no šādiem monomēriem:vinilacetāli, kas atvasināti no piesātinātajiem aldehīdiem (C1 – C6),vinilacetāts,alkil (C1 – C4) vinilēteri,akrilskābe, krotonskābe, itakonskābe, maleīnskābe, metakrilskābe un to esteri,butadiēns,stirols,metilstirols,vinilidēnhlorīds,akrilnitrils,metakrilnitrils,etilēns, propilēns, 1- un 2-butilēns | Saskaņā ar Kopienas direktīvām, bet, ja tādu nav, tad saskaņā ar valstu tiesību aktiem, līdz šādas Kopienas direktīvas tiek pieņemtas |vinilhlorīds | Saskaņā ar Direktīvu 78/142/EEK (OV L 44, 15.2.1978., 15. lpp.) |2.Sveķi | Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem, un tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta vai vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēru pārklājumiem |—Kazeīns | |—Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti, kā arī metilspirta, etilspirta vai C2 – C6 daudzvērtīgo spirtu esteri vai šo spirtu maisījumi | |—Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti, kas kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftalskābi un/vai 2,2-bis-(4-hidroksifenil)propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etilspirtu vai C2 – C6 daudzvērtīgajiem spirtiem vai šo spirtu maisījumiem | |—Esteri, kas atvasināti no bis-(2-hidroksietil)ētera, pievienojot β-pinēnu un/vai dipentēnu, un/vai diterpēnu, un maleīnskābes anhidrīdu | |—Pārtikas želatīns | |—Rīcineļļa un tās dehidratācijas vai hidrogenēšanas produkti, kā arī tās kondensācijas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftalskābi un sebacīnskābi | |—Dabīgie sveķi [= damarsveķi] | |—Poli-β-pinēns [= terpēnu sveķi] | |—Urīnvielas-formaldehīda sveķi (sk. stabilizētāji) | |3.Plastifikatori | Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Acetil-tributilcitrāts | |—Acetil-tri-(2-etileksil)citrāts | |—Diizobutiladipāts | |—Di-n-butiladipāts | |—Di-n-heksilazelāts | |—Butilbenzilftalāts | Ne vairāk kā 2,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Di-n-butilftalāts | Ne vairāk kā 3,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Dicikloheksilftalāts | Ne vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—(2-etilheksil)difenilfosfāts | Ne vairāk kā 2,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Glicerīna monoacetāts [= monoacetīns] | |—Glicerīna diacetāts [= diacetīns] | |—Glicerīna triacetāts [= triacetīns] | |—Dibutilsebakāts | |—Di-2-(etilheksil)sebakāts [= dioktilsebakāts] | |—Di-n-butiltartrāts | |—Diizobutiltartrāts | |4.Citas piedevas | Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 reģenerētas celulozes plēves bez pārklājuma, ieskaitot pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |4.1.Pirmajā daļā uzskaitītās piedevas | Tādi paši ierobežojumi, kā pirmajā daļā (tomēr daudzumi mg/dm2 attiecas uz reģenerētu celulozes plēvi bez pārklājuma, tostarp pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem) |4.2.Specifiskas pārklājuma piedevas: | Katrā šajā ievilkumā minētās vielas un vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—1-heksadekanols un 1-oktadekanols | |—To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju esteri, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8 – 20 (ieskaitot)), un rīcinskābe ar lineāro etilspirtu, lineāro butilspirtu, lineāro amilspirtu un lineāro oleilspirtu | |—Montānvaski, kuru sastāvā ir attīrītas montānskābes (C26 – C32) un/vai to esteri ar etāndiolu un/vai 1,3 butāndiola un/vai to kalcija un kālija sāļi | |—Vaska palmas vasks | |—Bišu vasks | |—Esparto vasks | |—Kandelilvasks | |—Dimetilpolisiloksāns | Ne vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Epoksidizēta sojas pupu eļļa (oksirāna saturs 6 – 8 %) | |—Rafinēts parafīns un mikrokristāliskie vaski | |—Pentaeritrīta tetrastearāts | |—Mono- un bis-(oktadecildietilēnoksīd)fosfāti | Ne vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Alifātiskās skābes (C8 – C20), kuras esterificētas ar mono- vai di-(2-hidroksietil)amīnu | |—2-un-3-terc-butil-4-hidroksianizols [= butilhidroksianizols — BHA] | Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—2,6-di-terc-butil-4-metilfenols [= butilhidroksitoluols - BHT] | Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Di-n-oktilalvas bis-(2-etilheksil)maleāts | Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |5.Šķīdinātāji | Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 0,6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |—Butilacetāts | |—Etilacetāts | |—Izobutilacetāts | |—Izopropilacetāts | |—Propilacetāts | |—Acetons | |—1-butanols | |—Etanols | |—2-butanols | |—2-propanols | |—1-propanols | |—Cikloheksāns | |—Etilēnglikola monobutilēteris | |—Etilēnglikola monobutilētera acetāts | |—Etilēnglikola monoetilēteris | |—Etilēnglikola monoetilētera acetāts | |—Etilēnglikola monometilēteris | |—Etilēnglikola monoetilētera acetāts | |—Metiletilketons | |—Metilizobutilketons | |—Tetrahidrofurāns | |—Toluols | Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem |--------------------------------------------------III PIELIKUMSKORELĀCIJAS TABULADirektīva 83/229/EEK | Šī direktīva |1. pants | 1. pants |2. pants | 2. pants |3. pants | 3. pants |- pants | 4. pants |4. panta 1. punkts | 5. pants |4. panta 2. punkts | - pants |- pants | 6. pants |5. pants | 7. pants |--------------------------------------------------